82 



E. Cohen. 



ich besonders durch die bekannten Arbeiten von Hopkinson über die magnetischen 

 Eigenschaften künstlicher Nickeleisenlegirungen veranlasst. •) Derselbe fand z. B., dass 

 Nickeleisen mit 25% Nickel bei gewöhnlicher Temperatur in zwei verschiedenen 

 magnetischen Zuständen existiren kann: in dem einen (nach Erhitzung auf 580") hat es 

 seine Eigenschaft der Magnetisirbarkeit verloren; in dem zweiten (nach Abkühlung 

 unter o"") ist es magnetisirbar. 



Es lag der Wunsch nahe, prüfen zu lassen, ob sich die natürlichen Nickeleisen- 

 legirungen ähnlich verhalten wie die künstlichen, und dann zu untersuchen, ob sich 

 etwa aus dem magnetischen Verhalten der ersteren ein Schluss auf die Temperatur 

 ziehen lasse, welche die Meteoriten besessen haben. 



Zunächst hat Herr Leick alle zur Verfügung stehenden Meteoreisen in folgender 

 Weise geprüft. Die Stücke (mit wenigen Ausnahmen geschnittene, auf einer Seite 

 polirte und geätzte Platten) wurden unmittelbar auf den Anker eines grossen, mit 

 einer starken Accumulatorenbatterie verbundenen Elektromagneten gelegt, nach einiger 

 Zeit herabgenommen und geprüft, ob sie auf eine empfindlich aufgehängte Magnetnadel 

 Anziehung, resp. Ahstossung ausübten; kleinere Stücke wurden nach der gleichen Be- 

 handlung an einem Coconfaden aufgehängt und der Wirkung eines Magneten aus- 

 gesetzt. Wenn die Platten beim ersten Versuch schwachen oder gar keinen perma- 

 nenten Magnetismus angenommen hatten, wurde zunächst obiges Verfahren mehrfach 

 wiederholt, schliesslich das Meteoreisen mit Kupferdraht umwickelt und ein Strom von 

 vier Bunsen'schen Elementen durch denselben geleitet. Die fraglichen Eisen verhielten 

 sich dann wie ein guter Elektromagnet, d. h. sie waren im Stande, wie letzterer weiches 

 Eisen anzuziehen und festzuhalten, verloren aber nach Unterbrechung des Stromes 

 ihren Magnetismus vollständig. 



Bei diesen Versuchen nahmen die folgenden Meteoreisen mehr oder minder 

 starken permanenten Magnetismus an: 



Albacher Mühle (Bitburg) 



Medwedewa (Pallaseisen) 



Butler (Bates Co.) 



Knoxville (Tazewell) 



Carlton (Hamilton Co.) 



Prambanan (Sokrakarta) 



Putnam Co. 



Jewell Hill (Madison Co.) 



BcHa Roca 



Toluca 



Staunton (Augusta Co.) 



Trenton (Milwaukee) 



Juncal (Cachiuyal) 



Charcas (?) 



Misteca (Oaxaca) 



Fort Pierre (Nebraska) 



Marshall Co. 



Glorieta Mountain-) 



Merceditas 



Plymouth (Nord-Indiana) 



Independence (Kenton Co.) 



Bridgewater 



Weiland 



Bemdego (Bahia) 



Magura (Arva^i 



Penkarring Rock (Youndegin) 



Canon Diablo (Crater Mountain) 



Bischtübe 



Silvercrown 



Scottsville (Allen Co.) 



Fort Duncan 



Hex River Mounts 



Linie Creek (Claiborne) 



Ncnntmannsdorf 



') Vgl. z. B. Magnetic propertics of alloys of nickel and iron. Proc. of thc R. Soc. of London, 

 1889—1890, XLVII, 23—24 und 1890, Xr.VIII, 7— lo; Physical propcrties of nickel steel. Ib., 1890, 

 XLVIII, t38— 139. 



2) Glorieta Mountain nahm ganz besonders starken permanenten Magnetismus an. 



